— 700 — 



Fisica. — Sulle variazioni delle proprietà fisiche delle leghe 

 metalliche sottoposte alle azioni meccaniche e termiche. - I, Il 

 peso specifico. Nota di E. Pannain, presentata dal Socio E. Paterno. 



Le proprietà fisiche delle leghe sono strettamente collegate con la 

 struttura, e poiché si è già visto che la struttura delle leghe varia con la 

 laminazione, con la ricottura, con la percussione ecc., queste medesime azioni 

 devono dar origine ad una variazione delle proprietà fisiche della lega. 



Ho quindi intrapreso lo studio sistematico delle variazioni delle proprietà 

 fisiche delle leghe sottoposte ad azioni meccaniche e termiche, ed ho otte- 

 nuti valori differenti a seconda del trattamento che la lega aveva subito. Il 

 peso specifico, la durezza, la conducibilità termica ed elettrica di una lega 

 di data composizione centesimale, variano al variare dell'azione meccanica o 

 termica alla quale la lega fu sottoposta. 



Riporto qui appresso i valori del peso specifico del bronzo (circa 4% Sn) 

 e della lega di argento per monete (Ag 83.5 %, Cu 16.5%), corrispondenti 

 alle diverse fasi della lavorazione, segnando a fianco di ciascun valore la 

 differenza dal precedente, differenza che rappresenta appunto la variazione 

 dovuta al trattamento meccanico o alla ricottura. 



I. Bronzo monetario. 







Campione 



Peso specifico 



Variazioni 



1. 



Lesa fusa 



8,76965 





2. 



71 



fusa ricotta 



8,77102 



-f 0,00137 



3. 



n 



laminata dopo la ricottura 



8,93920 



+ 0,16818 



4. 



» 



ricotta dopo la laminazione 



8,94031 



-f 0,00111 



5. 



71 



laminata di nuovo 



8,94198 



+ 0,00167 



6. 



n 



ricotta dopo l'ultima lamin. e 



8,94617 



+ 0,00419 



7. 



n 



coniata 



8,94623 



+ 0,00006 







II. Lega di argento per monete. 



1. 



Leg 



•a fusa 



9,99932 





/> 

 ù. 



n 



fusa ricotta 



10,00206 



-j- 0,00274 



3. 



n 



laminata dopo la ricottura 



10,20244 



+ 0,20038 



4. 



71 



ricotta dopo la laminazione 



10,20251 



4- 0,00007 



5. 



71 



laminata di nuovo 



10,20759 



-j- 0,00508 



6. 



71 



ricotta dopo l'ultima lamin. e 



10,21648 



+ 0,00889 



7. 



Jl 



coniata 



10,21636 



— 0,00012 



